S' 7 /! SÉANCE DU 2 MARS 18/|6, 
qu’il pouvait y avoir quelque intérêt à en essayer de nouvelles 
analyses. 
Talc. • — Le talc sur lequel on a opéré provient de Pthode- 
Island , aux Etats-Unis; il est d’une pureté parfaite, et il se pré- 
sente en grandes lamelles verdâtres bien transparentes. 
Placé entre deux tourmalines croisées, il fait voir une croix 
noire dont les branches sont perpendiculaires , et qui traverse un 
système d’anneaux ; mais en inclinant convenablement , on voit 
paraître les deux branches d’hyperbole , qui montrent que la sub- 
stance a bien deux axes de double réfraction. M. de Kobell avait 
déjà constaté ce fait pour le talc et pour les minéraux dans les- 
quels les deux axes optiques font entre eux un petit angle. 
Indépendamment du clivage très facile qu’on observe dans tous 
les talcs, et qui leur donne une structure lamelleuse, cet échantil- 
lon de Rhode-îsland présente deux clivages, indiqués par deux 
systèmes de stries parallèles , suivant lesquelles les lames tendent 
à se casser ; ils font entre eux un angle de 113° 30' : le système 
cristallin du talc paraîtrait donc être le prisme rhomboïdal droit, 
sans lequel la base formée par le clivage facile serait un rhombe 
de 113° 30'. 
Au chalumeau, le talc de Rhode-fsland présente bien avec les 
divers réactifs les propriétés du talc , telles qu’elles sont décrites 
dans les ouvrages de minéralogie. Après calcination , il a une cou- 
leur légèrement brunâtre ; mais il est d’un blanc d’argent mat 
quand il a été chauffé à l’abri du contact de l’air ; son aspect et ses 
propriétés physiques sont complètement changés ; il s’est exfolié : 
sa densité, qui était de 2 g ,5657, est, après calcination, de 1,6 â; 
elle a donc diminué de plus du tiers ; sa dureté , qui était d’abord 
représentée par 1 , est environ de 6 , car il peut alors rayer le 
verre , quoique difficilement 
Pour l’analyse , on a opéré sur 2 grammes , qui ont été attaqués 
par h fois ce poids de carbonate de soude , et on a pris toutes les 
précautions connues employées antérieurement par les chimistes 
qui se sont occupés d’analyses de ce genre. 
La magnésie a été dosée directement par une attaque à l’acide 
ffuoi hydrique. 
Des essais particuliers ont appris que la subsance ne renfermait 
ni fluor, ni potasse, ni alumine; il est possible que ce qui a été 
pris pour de l’alumine dans ces minéraux ne soit autre chose que 
de la magnésie , qui , à une première précipitation par l’ammo- 
niaque , est toujours entraînée avec l’oxyde de fer, ou peut-être 
